( 262 ) 
doit être faite sur de petites quantités à la fois, et en ayant soin qu'aucune 
parcelle n'échappe à l’action de la chaleur. C’est une poudre noire, légère, 
floconneuse, laquelle renferme encore de l'hydrogène et de l'oxygène. 
M. Brodie la représente par la formule C**H?O%. Dans sa formation, on 
s’est rapproché de l’état chimique des matières charbonneuses ordinaires. 
Je m'en suis assuré, tant par oxydation que par hydrogénation. 
» Traité par le mélange ordinaire de chlorate de potasse et d'acide nitri- 
que, l’oxyde pyrographitique se dissout presque entièrement, à la façon 
des carbones amorphes proprement dits; il ne reproduit ainsi qu’une faible 
proportion d'oxyde graphitique. L’oxyde régénéré. offre toutes les pro- 
priétés, même les plus spéciales, de l’oxyde graphitique primitif, 
» Telles sont les propriétés de l’oxyde graphitique de la plombagine. 
Les autres graphites forment des séries parallèles, mais non identiques. 
» II. GRAPHITE DE LA FONTE (1). — 1. oxyde graphitique de la fonte 
se présente en écailles jaune-verdâtre, mieux développées que celles de 
l’oxyde de la plombagine, et qui ne s’agglomèrent en aucune façon pendant 
la dessiccation; elles subsistent avec une teinte jaune ou jaune-verdâtre 
toute spéciale. Ce caractère les distingue très-nettement de l’oxyde de la 
plombagine, d'autant plus qu'il reparaît à la suite des métamorphoses par 
hydrogénation ou décomposition pyrogénée. | 
» 2. Oxyde hydrographitique. — T'oxyde graphitique de la fonte, chauffé 
avec. l'acide iodhydrique à 280 degrés, se transforme en une matière brune; 
mais cette matière conserve la propriété de se détruire avec boursouflement 
sous l'influence de la chaleur, propriété qui la distingue de l’oxyde hydro- 
graphitique de la plombagine, préparé dans des conditions tout à fait iden- 
tiques. Celui de la fonte dégage en même temps une quantité d'iode très- 
considérable, et qui semble impliquer l'existence d'un composé iodé spécial. 
L’oxyde hydrographitique de la fonte, oxydé de nouveau, reproduit loxyde 
graphitique en écailles jaune-verdâtre, non agglutinables par la dessicca- 
tion, et douées des mêmes propriétés que l'oxyde primitif. 
» 3. Oxyde pyrographitique. — L’oxyde graphitique de Ja fonte se détruit 
par la chaleur avec une déflagration plus vive et un boursouflement plus 
considérable que celui de la plombagine. L'oxyde pyrographitique cor- 
respondant se dissout dans un mélange d’acide nitrique et de chlorate de 
potasse d’une manière bien plus. complète. Cependant il reproduit ainsi 
(1) Des forges de Niderbronn (Bas-Rhin), donné par M. Boussingault. 
